1302 
vormt een materiaal, dat zich uitnemend tot dilatometriscli onder- 
zoek leent. Op grond van de sterke verdeeling van dit metaal 
mag worden verwacht, dat eventueel intredende omzettingen met 
gemakkelijk meetbare snelheid verloopen. Anderzijds stelt de fijnheid 
van het poeder bizondere eischen aan de zorg, waarmede de dilato- 
meters belmoren te worden gevuld, daar gassen (lucht) hardnekkig 
worden vastgehouden. 
3. Ongeveer 750 gr. van dit zink, benevens een geringe hoeveel- 
heid massieve glaskralen *), die te voren waren verhit, werd in een 
dilatometer gebracht. Voorafgaande behandeling met een elektrolyt 
had niet plaats gehad. Na aansmelten van de horizontaal omgebogen 
kapillair (lumen 1 mm.) werd deze aan een luchtpomp van Gaede 
aangesloten en bleef, nadat de pomp in werking was gebracht, 
daarmede gedurende 1 a 17„ uur in verbinding, teneinde de aan 
het zink hechtende gassen zoo volledig mogelijk te verwijderen. 
Daarna liet men paraftineolie toestroomen, die aan dezelfde pomp 
was uitgepompt, nadat zij vooraf met eenig „geschopeerd” zink op 
200° was verhit. 
Op deze wijze werd eene geheel gasvrije vulling verkregen ; 
daarvan hebben wij ons ook bij andere proeven, waarover wij later 
mededeeling zullen doen, kunnen overtuigen. 
4. Nadat een voorloopige proef het resultaat had geleverd, dat 
bij 25°.0 kontraktie van het metaal plaats heeft, werd een proef 
van langer duur genomen nadat het „geschopeerde” metaal ongeveer 
drie maanden bij 15° in droogen toestand was bewaard. 
TABEL I. 
Temperatuur 25°.00. Doorsnede van de kapillair 1 mm. 
Tijd in uren 
Stand van den 
meniskus (mm.) 
0 
526 
v 3 
425 
2 2 / 3 
252 
42/3 
219 
112/3 
181 
D Verslagen, 22 , 420 (1913). 
